Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 34

С Т Р .  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
3.4.2. Серия от изпитвани проби, предложени за
одобрение на типа на компонент, се смятат за задово-
лителни от гледна точка на изпитването на безопас-
ност при удар с глава, ако е изпълнено едно от двете
условия:
3.4.2.1. всичките изпитвания са дали задоволителен
резултат;
3.4.2.2. при изпитване, дало незадоволителен резул-
тат, са проведени поредица от последващи изпитвания
върху нова серия от образци и са получени задоволи-
телни резултати.
4. Изпитване на механична якост—изпитване със
сфера 227 g
4.1. Показатели за трудност на вторичните характе-
ристики
Няма включена вторична характеристика.
4.2. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитването са четири квадратни про-
би с размер на страната 300 (+10/-0) mm.
4.3. Метод на изпитването
4.3.1. Използва се описаният метод в т. 2.1 на раздел II.
4.3.2. Височината на падане (от долната страна на
сферата до най-високата повърхнина на изпитваната
проба) е отбелязана в таблицата като функция от номи-
налната дебелина:
Номинална дебелина
Височина на падане
на стъклото (е)
е І 5,5 mm
5 m
5,5 mm І e І 6,5 mm
6 m } +25 mm/-0 mm
6,5 mm І e
7 m
4.4. Представяне на резултатите
4.4.1. Изпитването се смята, че е дало задоволител-
ни резултати, ако са изпълнени условията:
—сферата не преминава през изпитваната проба;
—изпитваната проба не се чупи на няколко части;
—общото тегло на компонентите, отлепени от об-
ратната страна на удара, не надвишава 15 g.
4.4.2. Серия от изпитвани проби, предоставена за
одобрение на типа на компонент, се смята за задоволи-
телна от гледна точка на механична якост, ако едно от
следващите условия е изпълнено:
4.4.2.1. всичките изпитвания са дали задоволителен
резултат; или
4.4.2.2. не повече от две изпитвания са дали незадо-
волителен резултат, но следващите серии от изпитва-
ния, проведени върху нова серия от проби, са дали задо-
волителен резултат.
5. Изпитване на устойчивост към околната среда
5.1. Изпитване на устойчивост към износване
5.1.1. Показатели за сложност и метод на изпитването
Изискванията по т. 4 на раздел II се отнасят за из-
питването с повторяемост 1000 пъти.
5.1.2. Представяне на резултатите
Безопасността на стъклото по отношение на устой-
чивостта му на износване се смята за удовлетворена,
ако разсейването на светлината не надвишава 2 % в
резултат на надраскване на изпитваната проба.
5.2. Изпитване на устойчивост на висока температура
Приложими са изискванията по т. 5 на раздел II.
5.3. Изпитване на устойчивост на облъчване
5.3.1. Общи изисквания
Изпитването се провежда само ако лабораторията
смята, че това e полезно, предвид информацията, която
има, засягаща междинния слой.
5.3.2. Прилагат се изискванията по т. 6 на раздел II.
5.4. Изпитване на устойчивост на влага
5.4.1. Прилагат се изискванията по т. 7 на раздел II.
6. Оптични свойства
Разпоредбите, засягащи правилното преминаване на
светлината, изложени в т. 9.1 на раздел II, се прилагат
за стъкла, различни от предни стъкла, или части от
стъкла, намиращи се на места, които значимо попадат
в полето на видимост на водача.
Раздел VII
Предни стъкла от обработено пластово стъкло
1. Определяне на типа
Предните стъкла от обработено пластово стъкло
принадлежат към различни типове, ако се различават
поне в едно от следващите основни или вторични ха-
рактеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1. търговското наименование или марка;
1.1.2. формата и размерите—за целите на изпитва-
нията на раздробяване, механична якост и устойчивост
на околната среда предните стъкла от обработено плас-
тово стъкло се приемат, че принадлежат към една гру-
па, независимо от формата и размерите им;
1.1.3. броят на слоевете на стъклото;
1.1.4. номиналната дебелина на предното стъклото
“е”, като се допуска отклонение ± 0,2 n mm от произво-
дителя (където n е броят на стъклените слоеве на пред-
ното стъкло);
1.1.5. всяка специална обработка, на която може да
е бил подложен един или няколко от слоевете;
1.1.6. номиналната дебелина на междинния слой или
слоеве;
1.1.7. естеството и видът на слоя или слоевете (напр.
PVB или друг материал от пластмаса).
1.2. Вторичните характеристики са:
1.2.1. видът на материала (полирано, плавко, листо-
во стъкло);
1.2.2. оцветяването (пълно или частично) на меж-
динния слой или слоеве (безцветни или оцветени);
1.2.3. оцветяването на стъклото(безцветни или оц-
ветени);
1.2.4. вградените или липсата на проводници;
1.2.5. вградените или липсата на противозаслепи-
телни ленти.
2. Обща информация
2.1. Изпитванията на предни стъкла от обработено
пластово стъкло се извършват върху образци и/или върху
плоски проби за изпитване, които са специално израбо-
тени за целта, а изпитванията на безопасност при удар
с глава и изпитванията на оптичните характеристики се
извършват върху цели предни стъкла. Изпитваните
проби във всяко отношение строго представят произ-
вежданите предни стъкла, за които се търси одобрение
на типа на компонент.
2.2. Преди всяко изпитване пробата или образецът
се съхранява не по-малко от четири часа при темпера-
тура от 23 ± 2° С. Изпитванията се започват колкото се
може по-бързо, след като изпитваните проби се изва-
дят от съда, в който са били съхранявани.
3. Начин на извършване на изпитванията
Предните стъкла от обработено пластово стъкло са
предмет на:
3.1. изпитванията, посочени в раздел V за предните
стъкла от обикновено пластово стъкло;
3.2. изпитването на раздробяване, описано в т. 4.
4. Изпитване на картина на разрушаване
4.1. Показатели за трудност при вторичните харак-
теристики
Материал
Показател за трудност
Полирано стъкло
2
Флоат стъкло
1
Листово стъкло
1
4.2. Брой на изпитваните проби или образци
Предмет на изпитване е една проба с размери
1100 Ч 500 (+5/-2) mm или един образец за всяка точка
на удар.
4.3. Метод на изпитване
Използва се описаният метод в т. 1 на раздел II.
4.4. Точка или точки на удар
Стъклото се удря в центъра на всеки външен обра-
ботен лист на изпитваната проба или образец.